236 Verhandlungen. Nr. 9 



A. Eine vereinfachte Methode zur Bestimmung der 

 Ab nütz barkeit. 



Dieselbe schliesst sich zum Theile an das von Bausc hinger 

 eingeführte Verfahren 1 ) an, ist aber andererseits mehr als eine Mo- 

 dification — sozusagen Vergröber u ng — der von mir für die 

 Härtebestimmungen durch Schleifen 2 ) in Verwendung stehenden Me- 

 thode aufzufassen. 



Während am Bauschin ger'schen Apparate die die abnützende 

 Schmirgel-Beschickung tragende Gusseisenscheibe durch maschinellen 

 Antrieb in Rotation versetzt und unter der darauf lastenden abzu- 

 nützenden Materialprobe hinweggeführt wird, bildet in meiner Zu- 

 sammenstellung eine starke, circa 1 m 2 grosse Gusseisenplatte die 

 ruhende Unterlage für die darüber hinweggeführten Probekörper. 

 Sie ersetzt also gleichsam die viel kleinere polirte Glasplatte bei der 

 Härtebestimmung. 



Die zweite wesentliche Vereinfachung liegt darin, dass die 

 Probekörper mit freier Hand in kreisförmiger Bewegung von con- 

 stantem Durchmesser über das auf die Platte aufgetragene Schleif- 

 material hinweggeführt werden. Dadurch entfällt der umständliche 

 maschinelle Antrieb. 



Belastungsgrösse. Diese Vereinfachung hat nun allerdings zwei 

 Nachtheile gegenüber der Bauschinge r'schen Maschine im Gefolge, 

 von denen jedoch nur einer untrennbar an der Methode haftet. Es 

 ist klar, dass bei der abscheuernden Wirkung des angewendeten 

 Schleifmaterials der Druck auf die abzunützende Fläche einen Haupt- 

 factor für die Grösse des der Messung zu Grunde liegenden Sub- 

 stanzverlustes der Probe bildet. Dieser, die Beanspruchung be- 

 stimmende gleichmässige Druck kann nun selbstredend nicht durch 

 die freie Hand ausgeübt werden, sondern es muss bei der Kreisbe- 

 wegung des Probestückes sorgfältig vermieden werden, diese anders, 

 als blos im Sinne der horizontalen Weiterbewegung durch Ueber- 

 windung des Reibungswiderstandes zu bewerkstelligen; die führenden 

 Hände dürfen auf die Abhiitzungsfläche nicht drücken. Dies ist 

 Sache einer leicht zu erringenden Uebung seitens des die Bewegung 

 der Probestücke ausführenden Manipulanten. 



Der für die Abnützung massgebende Druck wird durch directe 

 Belastung der meistens würfelförmigen Probestücke ausgeübt, und 

 zwar zweckmässig in der Weise, dass mittelst Leisten ein einfaches 

 Holzkästchen auf den Probewürfel abhebbar aufgesetzt wird, das die 

 Gewichtsbelastung (Schrott oder Bleistückchen) aufnimmt. 



Die Grösse dieser Belastung hat aber bei der verfügbaren 

 motorischen Kraft zweier Arme bald eine Grenze, wenn die Dreh- 

 bewegung leicht und gleichmässig stattfinden soll, so dass Drücke 

 von 30 — 40 /.•<?, wie sie am B aus c hin ger'schen Apparate normal 

 sind, nicht angewendet werden können. Mehrfache Versuche in 



') Mittheilungen aus dem median. -techn. Laboratorium der kgl. technischen 

 Hochschule in München. Heft 11 und 18. 



2 ) Neue Untersuchiingsergebnisse über die Härte von Mineralien und Ge- 

 steinen. Verhandlungen der k. k. geol. R.-A. 189G, 8. 475—491. 



